[25] Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. R.-A. 427 



Magnesit von S t. L o r e n z e n in Steiermark, eingesendet 



von der Werkdirektion : 



Prozente 



iz 1 1 ,, • „- ~,v I 46*47 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 97-59 j ßl>12 Ko g len8äure 



Kohlensaurer Kalk 204 { JiJJ Kohlensaure 



Eisenoxyd und Tonerde 008 



In Saure unlösliche Teile - 04 



Wasser 0'33 



Summe .... 100-08 John. 



Aus obigem Magnesit erzeugter gebrannter Magnesit 

 enthielt: 



Nr. I Nr. II 



Prozente 



Magnesia 93-96 9021 



Kalk 220 2'02 



Eisenoxyd und Tonerde . 012 1'40 



In Säure unlösliche Teile 0-32 0-91 



Glühverlust 328 590 



Summe .... 99-88 100-44 John. 



Magnesit vom Semraeri n g, eingesendet von A. M a s u r in 

 Guntramsdorf : 



Prozente 



, . , . ,. . DOO , f 42-02 Magnesia 



Kohlensaure Magnesia 88-24 j 46 . 22 Kohlensäure 



„,, v „ 1 AO | 0-80 Kalk 



Kohlensaurer Kalk 1-43 j . 63 K?hlensäure 



Kohlensaures Eisenoxydul 4-72 { 1>7g K XensLre 



Tonerde 0-80 



In Säure lösliche Kieselsäure . . . 0*30 



In Säure unlösliche Teile 4-15 



Summe .... 99 - 64 John. 



M ag n esit von Oberthal bei S t. Kath rein a. d. L a m i n g 

 in Steiermark, eingesendet von Dr. 0. Jacobovits in Wien: 



Prozente 



r 46-50 Magnesia 

 Kohlensaure Magnesia 97-65 { 51 . 15 Kohlensäure 



r .. „ .. n . 7 I 0-32 Kalk 



Kohlensaurer Kalk 0o7 j ()>25 Kohlensäure 



„ , . _. . . 1 .... I 0-1)4 Eisenoxydul 



Kohlensaures Eisenoxydul 103 | . 3Q Konlensäure 



Tonerde 0-19 



In Säure unlösliche Teile 066 



Summe .... 10010 John. 



54* 



